326 Ueher hydraulische Mörtel, 



als Pulver mit Wasser zusammengebracht, erhitzte es sich 

 stark, erhärtete dabei rasch, zerfiel aber nach einiger 

 Zeit. Während des Erhärtens wurde das Kali an das 

 Wasser abgegeben. Das Kali enthielt etwas Thonerde 

 gelöst. 



8 Aeq. Kalk, 1 Aeq. Kali, 4 Aeq. Thonerde, auf die- 

 selbe Weise behandelt, gaben eine stärker zusammen- 

 gesinterte Masse, deren Pulver unter Wasser stark und 

 dauernd erhärtete, wobei jenes sich nur schwach erwärmte. 

 Da das austretende Kali wieder etwas Thonerde in Lösung 

 hatte, so brachte Winkler einen anderen Theil des Pul- 

 vers anstatt mit reinem Wasser mit einer Lösung von 

 Chlorcalcium zusammen und erhielt dadurch eine sehr 

 harte, vollständig hornartige Masse, die sich in kohlen- 

 säurefreiem Wasser nicht veränderte, an der Luft aber 

 mürbe wurde und in kohlensauren Kalk und Thonerde- 

 hydrat zerfiel. 



8 Aeq. Kalk, 1 Aeq. Kali, 4 Aeq. Eisenoxyd gaben 

 nach dem Brennen eine schwarze, nur wenig gesinterte 

 Masse, deren Pulver sich mit Wasser stark erhitzte und 

 ein Product bildete, welches mürbe war, aber nicht zerfiel. 



Alle drei Pulver lösten sich sowohl frisch bereitet, 

 als erhärtet leicht in verdünnter Salzsäure auf, mit Hinter- 

 lassung einiger Procente Gyps, der von einer Verunreini- 

 gung der Thonerde und des Eisenoxyds durch Schwefel- 

 säure herrührte. 



Aus diesen Versuchen ergiebt sich, dass die Kiesel- 

 säure in den Portland - Cementen durch Thonerde und 

 Eisenoxyd vertreten werden kann. Die Thonerde ver- 

 mindert hierbei den Grad des Erhärtens nicht, macht 

 aber das Cement weniger geeignet, den Einwirkungen 

 der Kohlensäure zu widerstehen. Das Eisenoxyd bewirkt 

 sowohl geringeres Erhärten, als geringere Beständigkeit. 



Winkler beschreibt ferner zwei andere Cemente. 

 Der Gehalt derselben an Alkalien war durch Beimengen 

 von pulverisirtem Feldspath bewirkt. 



VI. VII. 



Proc. Proc. 



Alkalien 1,8 0,4 



Kalk 58,2 59,0 



Eisenoxyd 2,7 3,1 



Thonerde 11,0 10,0 



Kieselsäure 25,1 24,4. 



Diese Cemente waren in ein und demselben Feuer 

 gebrannt, stellten nach dem Brennen grüne, poröse Massen 

 dar, die sich nicht von einander unterschieden, und waren 



